(319) 
» Les matières grasses, entrainées mécaniquement hors des machines à 
vapeur, se retrouvent dans les eaux de condensation, et, suivant l’interpré- 
tation donnée jusqu’à ce jour, réagissent sur les carbonates en dissolution 
dans l’eau pour constituer un composé gras et savonneux. Ce composé 
enveloppe la tôle, à l’intérieur, d’un enduit isolant, dont l’interposition a 
pour conséquence de surchauffer le métal, au contact des gaz dont la tem- 
pérature, d’après des constatations faites, peut s'élever au delà de 800°. 
» En 1877, M. Hétet a fait une Communication à l'Académie, ayant pour 
but le dégraissage des eaux d’alimentation des chaudières, pour empêcher 
la formation du savon de chaux. En 1880, M. Dulac a proposé un appareil 
spécial. 
» Rien ne me paraît moins prouvé que la formation de ce savon. Depuis 
1868, J'ai eu souvent à faire des analyses de dépôts et de poudres que l’on 
considérait comme étant du savon de chaux. Voici quelques-unes de ces 
analyses : 
Dépôts appelés Savon de chaux 
ousse 
Envoi de` M. Tardieu, recueillis surnageant 
Ingénieur à la suite d’accidents l'eau 
de l’École centrale. des généra- 
Dépôts de générateurs 
survenus aux générateurs, 
e 
Sucrerie  Sucretie M. 
ayant provoqué des accidents. Sucrerie e à 
o oM d’Origny. Senercy. Theil. St-Quentin. 
f. 2 3. 4. 5. 6. 
Carbonate {- Ac. carbonique. 14,074 30,026 abra% 39 Goo. . 43,600 amko 7 43,444 
de chaux | Chaux ........ 17,913 38,216 46,575 47,972 42,760 34,923. 55,000 
Carbonate de magnésie..... 0,000 0,000 0,000 2,080 4,620 nondosé 0,000 
Sulfate DU CREUSE 0,272 0,000 0,000  o,450 0,280 3,394 0,000 
re he SAT SE ; 29,800 10,400 8800 -3,042 6,600 5,445 0,620 
Chaux... RÉ TS CRE 2,180 55184 4,825 3,098 6,460 11,384 0,000 
Fer otalumine. ..,..:... 26,200 1, 800 1,600 1,240 1,600 1,878 0,000 
Sels divers lublin 0,516 0,540  O;450. 0,433 o;280 0,169 0,906 
none hs 6,876 12,074 4,396 4,200 3, n 11,794 0,390 
3 Ps pS 0,000 0,000 0,000 0,065 6,000 ó, 160 0,000 
es PARUS Vs Ses 1,069 0,920 I yayo 0,730 0,100 3,443 0,770 
ER + + ii pre A 1,100 0,830 0,290 0,000 0,000 0,000 0,000 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
o» Les échantillons 4, 5, 6 et 7 ne se mouillent pas à l’eau et l'échantillon n° 7 est 
Si ténu, qu'on ne peut distinguer aucune forme cristalline au microscope. Cette 
poudre, entraînée par la vapeur, est extrêmement curieuse et vient surnager les li- 
quides lorsqu’on chauffe par barbottage. 
C., R., 1892, 2° Semestre. (T. CXV, N° 6.) 
42 
